Blei. Pb. (Gediegen Blei). 

 Das ged. Blei von Zomelahuacan bei Perote in Mexico ist sehr rein ; nach 

 meinen Untersuchungen enthält es weder Eisen noch Kupfer. 

 Zeitschr. d. geol. Ges. VI, 674. 



Quecksilber. Hg. (Gediegen Quecksilber). 

 Scheint niemals chemisch untersucht zu sein. 



Silber. Ag. (Gediegen Silber). 

 Enthält fast immer kleine Mengen Eisen, Kupfer und Gold. Berthier 

 fand in dem von Courcy bei Caen 4 p. G. Kupfer. Nach John enthält das ged. 

 S. von Johann-Georgenstadt 1 p. G. Antimon nebst Spuren von Arsenik und 

 Kupfer. Das ged. S. von Kongsberg in Norwegen enthält nach Saemann einige 

 Proc. Quecksilber. 



Berthier: Ann. Min. XI, 72. — Saemann: Dana p. 15. 



Silberamalgam. Giebt beim Erhitzen unter Aufkochen und Spritzen 

 Quecksilberdämpfe, und hinterlässt eine aufgeschwollene Silbermasse. 

 Löst sich in Salpetersäure auf. 



1 . Allemont, Dauphine G o r d i e r . 



2. Moschellandsberg, Rheinbaiern. Hey er. 



3. Ebendaher. Krystallisirt. Klaproth. 



4. Arqueros, Prov. Coquimbo, Chile. Domeyko. 



i. 2. 3. 4. 



Silber 27,5 25,0 36 86,5 



Quecksilbe r 72,5 73,3 64 43,5 



100. 98,3 100. 100. 



Hiernach giebt es drei isomorphe Mischungen beider Metalle, insofern die beiden 

 ersten Analysen gegen 1 At. Silber 3 At. Quecksilber, die dritte 2 At. des letz- 

 teren, die des chilenischen Amalgams (Arquerit) dagegen auf 6 At. Silber 

 1 At. Quecksilber giebt. 



AgHg 3 . AgHg 2 . ^ 6 Hg. 



Ag = 1 350 = 26,46 Ag = 1 350 = 35,06 6Ag =8100 = 86, 63 



3Hg = 3750 = 73,54 2Hg = 2500 = 64,94 Hg = 1250 = 43,37 



5100 100. 3850 400. 9350 400. 



Cordier: J. Mines XII, 1. — Domeyko: Compt. rend. XIV, 567. Pögg. Ann. 

 LVI, 642. — Heyer: Grell, ehem. Ann. II, 90. — Klaproth: Beitr. I, 482. 



Gold. Au. (Gediegen Gold). 



Das ged. G. ist stets silberhaltig. Ist die Silbermenge gering (doch nicht 

 unter 0,25 p. C), so giebt es v. d. L. mit Phosphorsalz in der inneren Flamme 

 ein opalisirendes Glas ; bei grösserem Silbergehalt ist letzteres gelb, undurch- 

 sichtig. G. Rose. 



Das bis 20 p.G. Silber enthaltende wird von Königswasser gut zerlegt; 

 das silberreichere lässt sich dadurch schwerer scheiden. 



